Abstrak—Dalam tugas akhir ini meneliti kemampuan adsorpsi logam berat kromium (Cr) menggunakan adsorben biochar dari bahan dasar sekam padi. Variasi yang digunaka pada penelitian ini  adalah  suhu  pirolisis  saat  aktivasi  biochar  yang  berbeda (350℃  dan  500℃)  dan  penambahan  berat  biochar  ke  dalam media tercemar yang berbeda (0 gr, 8 gr, dan 16 gr). Sebelum proses  adsorpsi,  dilakukan  uji  SEM  pada  biochar.  Media  air tercemar  akan  dibubuhi  dengan  biochar  dengan  berbagai variasi diatas lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 180 rpm, lalu diambil sampel pada waktu kontak 0, 30,  60  menit.  Pengukuran  logam  berat  Cr  dalam  sampel dilakukan  dengan  menggunakan  Spektrofotometer  Serapan Atom  (SSA).  Hasil  penelitian  ini  didapatkan  penurunan konsentrasi  logam  berat  Cr  hingga  66%.  Penambahan  berat biochar  paling  efektif  pada  penelitian  ini  yaitu  pada penambahan  16  gr  biochar  (aktivasi  suhu  500℃)  dengan efektivitas 59% dan 8 gr biochar (aktivasi suhu 350℃) dengan efektivitas  66%.  Suhu  pirolisis  optimal  terdapat  pada  suhu 500℃  karena  kadar  fixed  carbon  yang  lebih  tinggi.  Dimana kadar fixed carbon biochar dari sekam padi pada suhu 500℃ adalah 38,74%, dan pada suhu 350℃ kadar fixed carbon ialah 35,28%.  Kesimpulan  biochar  mempunyai  potensi  sebagai absorben  untuk  menyisihkan  logam  berat  Cr  pada  media  air tercemar.
Kata Kunci—Adsorpsi, Biochar, Kromium, Remediasi, SEM.

## I. PENDAHULUAN
ENINGKATNYA  aktivitas  industri,  mempengaruhi tingkat  pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang mengandung logam berat [1]. Salah satu logam berat  yang  dapat  menyebabkan  masalah  lingkungan  dan kesehatan  manusia  adalah  logam  berat  kromium  [2].  Ion Cr(VI)  merupakan  agen  pengoksidasi  yang  kuat  dan  dapat menimbulkan  efek  racun  yang  kronis  meliputi  infeksi  pada kulit  dan  kanker.  Menghirup  zat-bahan  yang  mengandung Cr(VI)  dapat  mengakibatkan  perforasi  (lubang  kecil)  pada sekat di dalam rongga hidung, asma, bronkitis, pneumonitis, serta  radang  pada  laring  dan  hati.  Logam  berat  Cr  banyak ditemukan  pada  limbah  industri  baterai,  cat,  semen, pelapisan, pewarnaan, dan fotografi [3].
Salah  satu  metode  untuk  menurunkan  kadar  logam  berat pada  air  yaitu  metode  adsorpsi.  Adsorpsi  adalah  proses penggumpalan  substansi  terlarut  dalam  larutan  oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul  dalam  suatu  zat  penyerap  [4].  Metode  adsorpsi cukup  sensitif  terhadap  zat-zat  beracun,  sehingga  sangat efektif untuk menurukan kadar logam. Metode adsorpsi dapat menggunakan biochar karena cukup efektif dalam menyerap logam  berat  pada  air  limbah. Biochar memiliki  area permukaan besar, dan kapasitas yang tinggi untuk menyerap logam berat sehingga berpotensi digunakan untuk mengurangi  bioavailabilitas  logam  berat  dan  juga  polutan organik  melalui  adsorpsi  dan  reaksi  fisikokimia  lainnya
Biocha r  adalah  produk  yang  dihasilkan  ketika  limbah biomassa  dipanaskan  tanpa  udara  atau  dengan  udara  yang sangat  sedikit. Proses pembakaran dengan suhu yang relatif rendah  (<700℃)  ini  sering  disebut  dengan pyrolysis [1]. Bahan baku yang bisa digunakan untuk  pembuatan biochar adalah  sampah  biomassa  yang  tidak  dimanfaatkan  seperti: sekam  padi,  tongkol  jagung,  tempurung  kelapa,  dan  lain sejenisnya  [5].  Berdasarkan  penelitian  terdahulu biochar berbahan dasae sekam padi memiliki efektivitas hingga 80% [6].
Oleh  karena  itu,  dilakukan  penelitian  remediasi  air tercemar logam berat Cr dengan menggunakan biochar dari bahan dasar sekam padi. Variabel yang diuji yaitu pengaruh suhu pirolisis saat aktivasi biochar dengan variasi suhu 350℃ dan  500℃,  serta  pemberian  berat biochar dengan  variasi berat  0  gr,  8gr,  16gr.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan informasi ilmiah mengenai kemampuan biochar dari  sekam  padi  dalam  menyisihkan  logam  berat  Cr  pada media  air  tercemar  dan  dapat  menjadi  referensi  upaya pemulihan  lingkungan  hidup  dari  pencemaran,  khususnya pencemaran air oleh logam berat Cr.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Penentuan Karakteristik Biochar
Tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan biochar dari sekam padi dilakukan dengan cara, sekam padi dicuci dengan air sampai bersih dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Lalu sekam padi yang telah bersih tersebut diarangkan pada suhu 350℃ selama 1 jam dan 500℃ selama 30 menit (sebagai  variabel).  Setelah  itu  diayak  dengan  ayakan  60 mesh. Setelah itu dilakukan analisis karakteristik biochar dan dibandingkan  SNI  06  –  3730  –  1995  tentang  persyaratan arang aktif. Karakteristik biochar yang dibandingkan adalah kadar air, kadar abu, kadar volatile, dan kadar fixed carbon. Berdasarkan  SNI  06-3730-1995  tentang  arang  aktif  teknis, arang aktif berbentuk serbuk yang berkualitas baik memiliki kadar air maksimal sebesar 15%, kadar zat mudah menguap maksimal  25%, kadar abu maksimal 10% dan kadar karbon minimal 65%.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  karakteristik  biochar meliputi  kadar  air,  kadar  abu,  dan  kadar  volatile  di Laboratorium  Energi  dan  Lingkungan  DRPM ITS.  Analisis kadar air dilakukan dengan metode ASTM D 3173/ D 3173 M  –  17A.  Analisis  kadar  abu  dilakukan  dengan  metode ASTM D 3174-129 (2018). Analisis kadar volatil dilakukan dengan metode ISO 562-2010.
Setelah  itu  dilakukan  analisis  morfologi  menggunakan SEM, hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pori yang terbentuk.  Uji  SEM  dilakukan  di  Laboratorium  Energi  dan Material DRPM

## Remediasi Air Tercemar Logam Berat Kromium Menggunakan Biochar dari Sekam Padi
Salman Faris dan Harmin Sulistiyaning Titah Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : harminsulis@gmail.com
M

## B. Pembuatan Stok Larutan Kromium
Langkah  selanjutnya  adalah  pembuatan  media  tercemar. Pembuatan  larutan  induk  logam  berat  Cr  1000  mg/L dilakukan dengan melarutkan sebanyak 2,829 g K 2 Cr 2 O 7 ke dalam  labu  ukur  1  L,  kemudian  ditambah  aquades  sampai tanda batas dan dihomogenkan. Setelah itu pembuatan latuan baku dengn cara dipipet 10 mL larutan induk logam berat Cr 1000  mg/L  dan  dimasukan  ke  dalam  labu  ukur  100  mL. Ditambahkan  aquades  sampai  tanda  batas,  maka  akan didapatkan larutan tercemar logam berat Cr 100 mg/L.

## C. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  variabel penelitian sehingga dapat diketahui apakah variasi perlakuan suhu  pirolisis  saat  aktivasi biochar dan  penambahan  berat biochar yang berbeda dapat mempengaruhi tingkat degradasi logam berat Cr pada media tercemar.
Pada  penelitian  ini  dilakukan  variasi  penambahan  berat biochar pada  larutan  yaitu  sebanyak  0  gr,  8  gr,  dan  16  gr (w/w).  Penelitian  dilakukan  dengan  membubuhkan biochar pada variasi 0 gram (kontrol), 8 gram, dan 16 gram kedalam 160  mL  larutan  Cr  konsentrasi  100  mg/L.  Larutan  Cr dibubuhi dengan biochar yang sudah diayak dengan ayakan 60 mesh pada kecepatan pengadukan 180 rpm  [7]. Langkah selanjutnya  adalah  menyaring  larutan  menggunakan  kertas saring. Penelitian dilakukan pada 10 reaktor dengan masing- masing  2  kali  pengulangan  kecuali  pada  penambahan  berat biochar 0  gr  (kontrol),  sehingga  terdapat  total  20  reaktor. Pengujian  kadar  logam  berat  Cr  pada  sampel  larutan dilakukan pada waktu detensi ke 0 menit, 30 menit, 60 menit. Berdasarkan hal diatas maka ada total 60 sampel air tercemar logam berat Cr yang akan diuji. Pengujian kadar logam berat Cr menggunakan metode
Atomic Absorption
Spectrophotometer – Flame (AAS- Flame ). Spektrofotometri serapan  atom  (SSA)  merupakan  metode  yang  didasarkan
pada  proses  spektroskopi  yaitu  eksitasi  dan  emisi.  Metode SSA  merupakan  metode  kuantitatif  yang  digunakan  untuk mengukur  70  unsur  baik  logam  maupun  non  logam.  Untuk mengukur  suatu  unsur  menggunakan  SSA  harus  berbentuk atom  bebas.    Spesifikasi  instrumen  yang  digunakan  untuk melakukan  AAS- Flame pada  peneltian  ini  adalah Hitachi AAS Z-2000 series dari jepang.

## D. Tahap Pembahasan Analisis Data
Analisis data dilakukan dari penurunan kandungan logam berat  Cr.  Data  yang  diperoleh  dimasukkan  ke  dalam  tabel menggunakan software microsoft excel untuk selanjutnya di plot ke dalam grafik penyisihan logam berat Cr terhadap suhu pirolisis saat aktivasi biochar yang berbeda, serta pemberian berat biochar yang berbeda. Setelah dilakukan analisis data, didapatkan  titik  optimum  dari  penurunan  logam  berat  Cr terbesar  yang  terjadi  pada  berbagai  variasi  perlakuan  serta parameter mana yang paling berpengaruh pada penelitian ini.
Hasil  dan  pembahasan  diperoleh  dari  hasil  analisis parameter  yang  meliputi  data  dari  penurunan  kandungan logam  berat  Cr.  Untuk  mengetahui  persentase  penyisihan logam berat Cr dapat dihitung dengan persamaan (1).
% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑠𝑖ℎ𝑎𝑛 = (𝐶𝑜−𝐶𝑒) 𝐶𝑜 𝑥 100% (1)
Dimana Co adalah konsentrasi awal logam berat (mg/L) dan Ce adalah konsentrasi akhir logam berat (mg/L).
Tabel 1.
Hasil Analisis Kadar Air Biochar Sekam Padi Sampel Kadar Air (%) Sekam Padi (350℃) 2,18 Sekam Padi (500℃) 3,94
Tabel 2.
Hasil Analisis Kadar Abu Biochar Sekam Padi Sampel Kadar Abu (%) Sekam Padi (350℃) 52,12 Sekam Padi (500℃) 48,96
Tabel 3.
Hasil Analisis Kadar Volatil Biochar Sekam Padi Sampel Kadar Abu (%) Sekam Padi (350℃) 10,42 Sekam Padi (500℃) 8,36 Tabel 4.
Hasil Analisis Fixed Carbon Biochar Sekam Padi Sampel Fixed Carbon (%) Sekam Padi (350℃) 35,28 Sekam Padi (500℃) 38,74 Gambar  1.  Morfologi  permukaan biochar sekam  padi  pada  suhu aktivasi 350℃.
Gambar  2.  Morfologi  permukaan biochar sekam  padi  pada  suhu aaktivasi 500℃.

## E. Perhitungan Isoterm
Isoterm  adsorpsi  pada penelitian ini menggunakan model langmuir, freundlich, dan juga  Brunauer, Emmet dan Teller (BET).  Adsorpsi  suatu  zat  pada  permukaan  adsorben bergantung pada beberapa faktor dan memiliki pola isoterm adsorpsi  tertentu.  Isoterm  adsorpsi  menunjukkan  hubungan ekuilibrium  antara  konsentrasi  larutan  dan  jumlah  adsorbat yang diserap pada suhu konstan. Dalam menghitung isoterm hal yang perlu diketahui adalah jumlah adsorbat yang diserap setiap  gram  adsorben  (mg/g)  atau  qe.  Mendapat  nilai  qe adalah dengan persamaan (2).
𝑞𝑒 = (𝐶𝑜−𝐶𝑒) 𝑥 𝑉 𝑚 (2)
Dimana  qe  adalah  jumlah  adsorbat  yang  diserap  setiap gram  adsorben  (mg/g),  Co  adalah  konsentrasi  awal  logam berat  (mg/L),  Ce  adalah  konsentrasi  akhir  logam  berat (mg/L), V adalah volume media tercemar (L), dan m adalah berat  adsorben  (g).  Setelah  mendapat  qe  maka  dapat meghitung tiap model isoterm.

## F. Analisis of Variance (ANOVA)
Langkah terakhir adalah perhitungan Analysis of variance (ANOVA).  ANOVA  merupakan  salah  satu  uji  komparatif yang  digunakan  untuk  menguji  perbedaan  rata  –  rata  data lebih  dari  dua  kelompok.  Uji  Anova  adalah  bentuk  khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen.  metode  analisis  ini  dikembangkan  oleh  R.A Fisher.  Uji  anova  ini  dilakukan  dengan  menggunakan program  SPSS.  Taraf  kepercayaan  yang  digunakan  adalah 95%  (α  =  0,05).  Variabel  yang  diuji  pengaruhnya  terhadap sisa konsentrasi adalah penambahan berat biochar , suhu saat aktivasi, dan waktu kontak.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakterisasi Biochar
Hasil  analisis  kadar  air  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Pada
penelitian ini kadar air biochar yang terbuat dari sekam padi pada suhu aktivasi 350℃ adalah 2,18%, dan juga pada suhu aktivasi 500℃ adalah 3,94%. Kadar air biochar dalam bentuk serbuk menurut SNI (1995) maksimal 15%. Sehingga karbon aktif  dari  sekam  padi  pada  suhu  aktivasi  350℃  dan  500℃ telah sesuai dengan SNI 06-3730-1995 mengenai persyaratan arang aktif.
Perhitungan  kadar  air  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui sifat  higroskopis  dari  karbon  aktif.  Sifat  karbon  aktif  yang sangat  higrokopis  inilah  yang  mengakibatkan  karbon  aktif efektif digunakan sebagai adsorben. Dimana temperatur dan waktu  karbonisasi  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap kadar air yang bisa diserap, kadar air akan semakin menurun  dengan  naiknya  temperatur  dan  lamanya  waktu pada saat  karbonisasi  [7]. Kadar air yang terkandung dalam arang  aktif  akan  berbanding  terbalik  dengan  kemampuan penyerapanya.  Semakin  kecil  kadar  air  pada biochar maka kemampuan penyerapannya semakin besar [8].
Hasil analisis kadar abu dapat dilihat pada Tabel 2. Kadar abu biochar yang terbuat dari sekam padi pada suhu aktivasi 350℃ adalah 52,12%, dan pada suhu aktivasi 500℃ adalah 48,96%.  Kadar  abu biochar dalam  bentuk  serbuk  menurut SNI  (1995)  maksimal  10%.  Sehingga biochar dari  sekam padi  pada  suhu  aktivasi  350℃  dan  500℃  tidak  memenuhi SNI 06-3730-1995 mengenai persyaratan arang aktif.
Tingginya kadar abu pada sekam padi ini dikarenakan suhu karbonisasi  yang  terlalu  tinggi,  yang  mana  hal  tersebut mengakibatkan  kadar  abu  semakin  meningkat.  Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan suhu karbonisasi yang memicu teroksidasinya  sebagian  besar  zat  volatil  termasuk  pula karbon  [7].  Kapasitas  penyerapan  karbon  aktif  dipengaruhi
Tabel 5.
Hasil Persentase Penyisihan Logam Berat Cr dengan Penambahan
Berat Biochar 0 gr Sampel 0 Menit (%) 30 Menit (%) 60 Menit (%) Sekam Padi (350℃) 0 0 1,43 Sekam Padi (500℃) 0 -1,19 4,76
Tabel 6. Hasil Persentase Penyisihan Logam Berat Cr dengan Penambahan
Berat Biochar 8 gr Sampel 0 Menit (%) 30 Menit (%) 60 Menit (%) Sekam Padi (350℃) 0 10,77 66,32 Sekam Padi (500℃) 0 4,99 17,33
Tabel 7.
Hasil Persentase Penyisihan Logam Berat Cr dengan Penambahan
Berat Biochar 16 gr Sampel 0 Menit (%) 30 Menit (%) 60 Menit (%) Sekam Padi (350℃) 0 38 48,19 Sekam Padi (500℃) 0 32,15 59,02
Gambar 3. Isoterm Freundlich Adsorben sekam padi pada waktu kontak 60 menit.
Gambar 4. Isoterm Langmuir Adsorben sekam padi pada waktu kontak 60 menit.
oleh kadar abu, semakin rendah kadar abu kapasitas adsorpsi akan  semakin  besar.  Keberadaan  abu  yang  berlebihan  pada karbon  aktif  akan  mengakibatkan  penyumbatan  pada  pori- pori  karbon  aktif  sehingga  luas  permukaan  menjadi berkurang dan daya serapnya menurun [9].
Hasil  analisis  kadar  volatil  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. Kadar volatil biochar yang terbuat dari sekam padi pada suhu aktivasi  350℃  adalah  10,42%,  dan juga  pada  suhu  aktivasi 500℃  adalah  8,36%.  Kadar  volatile biochar dalam  bentuk serbuk menurut SNI (1995) maksimal 25%. Sehingga karbon aktif  dari  sekam  padi  pada  suhu  aktivasi  350℃  dan  500℃ telah sesuai dengan SNI 06-3730-1995 mengenai persyaratan arang aktif.
Semakin  kecil  kadar  zat  volatil  dari biochar ,  semakin bagus  mutu biochar tersebut.  Kadar  zat  volatil  yang  besar mengurangi  kemampuan  adsorpsi biochar tersebut,  karena senyawa-senywa logam yang terkandung dalam sampel akan menutupi  pori-pori  dari biochar itu  sendiri.  Kadar fixed carbon diketahui dengan cara mengurangi 100% dengan hasil kadar  air,  kadar  abu,  dan juga  kadar  volatile.  Hasil  analisis kadar fixed carbon dapat dilihat pada Tabel 4.
Kadar fixed carbon biochar yang terbuat dari sekam padi pada suhu aktivasi 350℃ adalah 35,28%, dan juga pada suhu aktivasi  500℃  adalah  38,74%.  Kadar fixed  carbon biochar dalam  bentuk  serbuk  menurut  SNI  (1995)  minimal  65%, sehingga biochar dari sekam padi pada suhu aktivasi 350℃ dan  500℃  tidak  memenuhi  SNI  06-3730-1995  mengenai persyaratan  arang  aktif.  Rendahnya  nilai fixed  carbon ini disebabkan oleh tingginya kadar abu dari biochar sekam padi
penelitian  ini  yang  mencapai  52,12%  dan  48,96%  yang melebihi  SNI.  Kandungan fixed  carbon yang  kecil  dapat memengaruhi  daya  serap  dari  karbon  aktif  karena  senyawa organik  menutupi  permukaan  karbon  untuk  proses  adsorpsi [10].
Hasil uji SEM biochar dari sekam padi pada suhu aktivasi 350℃  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Analisis  SEM  yang dilakukan pada biochar dari sekam padi dengan suhu aktivasi 350℃  dengan  perbesaran  3000  kali  menunjukkan  struktur permukaan  karbon  berpori  dan  berongga  dengan  diameter pori  dari  5,058 µm  -13,35 µm.  Hasil  uji  SEM biochar dari sekam  padi  pada  suhu  aktivasi  500℃  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Analisis  SEM  yang  dilakukan  pada biochar dari  sekam padi dengan suhu aktivasi 500℃ dengan perbesaran 3000 kali menunjukkan  struktur  permukaan  karbon  berpori  dan berongga  dengan  diameter  pori  dari  3,2  µm  -15,31  µm. Berdasar pada hasil SEM tersebut, hasil pori yang terbentuk lebih  besar  pada  saat  suhu  aktivasi  500℃.  Hal  tersebut dikarenakan semakin tinggi temperatur karbonisasi, pori-pori yang  terbentuk  dan  jumlah  karbon  yang  dihasilkan  akan semakin  baik.  Seiring  dengan  peningkatan  suhu  karbonasi, pengotor-pengotor  yang  mulanya  terdapat  pada  bagian  pori dan  menutupi  pori,  ikut  terlepas  atau  teruapkan  sehinggga memperluas permukaan karbon aktif [11].

## B. Hasil Adsorpsi Logam Berat Cr
Penelitian  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  suhu aktivasi biochar, serta  penambahan  berat biochar yang
Gambar 5. Isoterm BET Adsorben sekam padi pada waktu kontak 60 menit.
Tabel 8. Hasil Uji ANOVA Penambahan Berat Biochar , Suhu saat Aktivasi, dan Waktu Kontak Terhadap Sisa Konsentrasi Logam Berat Cr
Name Groups Sum of Squares Df Mean Square
F
Sig. Penambahan Berat Biochar Between Groups 7406,107 2 3703,053 11,416 0,001 Within Groups 5514,579 17 324,387 Total 12920,686 19 Suhu Between Groups 317,605 1 317,605 0,454 0,509 Within Groups 12603,081 18 700,171 Total 12920,686 19 Waktu Between Groups 4.479.776 2 2.239.888 5.125 .009 Within Groups 24913014 57 437070 Total 29392790 59
ditambahkan  (0gr,  8gr,  16gr)  sebagai  adsorben  pada konsentrasi adsorbat yang sama (±100 mg/L) dengan volume larutan  160  mL.  Penurunan  konsentrasi  dan  persen penyisihan logam Cr diambil pada waktu kontak 0, 30, dan 60  menit.  Untuk  persentase  penyisihan  logam  berat  Cr dengan penambahan berat biochar 0 gr ada pada Tabel 5.
Berdasar pada Tabel 5. Persentase penyisihan logam berat Cr  tanpa  penambahan biochar cenderung  tidak  mengalami kenaikan  pada  setiap  peningkatan  waktu  kontak.  Hal  ini disebabkan  tidak  ada  yang  mengikat  logam  Cr  sehingga konsentrasi  logam  Cr  pada  larutan  tidak  berkurang. Setelah itu  untuk  persentase  penyisihan  logam  berat  Cr  dengan penambahan berat biochar 8 gr dapat dilihat pada Tabel 6. Peningkatan  persen  penyisihan  logam  berat  Cr  pada penambahan  berat biochar 8  gr  lebih  tinggi  dibanding pemberian berat biochar 0 gr. Pada waktu kontak 30 menit, persen  penyisihan  untuk  adsorben  sekam  padi  pada  suhu aktivasi 350℃ adalah 10,77%, pada sekam padi suhu aktivasi 500℃  adalah  4,99%.  Kemudian  mengalami  kenaikan  pada menit ke-60 dengan persen penyisihan 66,32% untuk sekam padi  suhu  aktivasi  350℃,  serta  17,33%  untuk  sekam  padi suhu  aktivasi  350℃.  Untuk  persentase  penyisihan  logam berat Cr dengan penambahan berat biochar 16 gr dapat dilihat pada Tabel 7.
Peningkatan  persen  penyisihan  logam  berat  Cr  pada biochar sekam  padi  pada  suhu  aktivasi  350℃  dengan penambahan  berat biochar 16  gr  lebih  rendah  dibanding pemberian berat biochar 8 gr, sedangkan pada suhu aktivasi 500℃,  persen  penyisihan  pada  penambahan  berat biochar 16gr  lebih  tinggi  dibanding  pemberian  berat biochar 8  gr. Pada  waktu  kontak  30  menit,  persen  penyisihan  untuk adsorben sekam padi suhu aktivasi 350℃ adalah 38%, pada sekam  padi  suhu aktivasi  500℃ adalah 32,15%. Kemudian mengalami  kenaikan  pada  menit  ke-60  dengan  persen penyisihan  48,19%  untuk  sekam  padi  suhu  aktivasi  350℃, serta 59,02% untuk suhu aktivasi 500℃.
Suhu pada saat aktivasi arang aktif adalah salah satu faktor yang  mempengaruhi  proses  adsorpsi.  Pengaruh  suhu  pada saat  aktivasi biochar pada  penelitian  kali  ini  dilakukan dengan cara membandingkan 2 suhu saat aktivasi (350℃ dan 500℃). Namun, suhu yang digunakan pada penelitian kali ini dirasa  cukup  tinggi  karena  menyebabkan  kadar  abu  yang terlalu tinggi, yang mana hal tersebut mengurangi efektifitas dari biochar untuk melakukan adsorpsi.
Pengaruh  Penambahan  berat  adsorben  merupakan  salah satu  faktor  penting  dalam  proses  adsorpsi,  karena  dapat mempengaruhi  kapasitas  adsorpsi  adsorben.  Pengaruh penambahan berat biochar pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara mengubah berat adsorben yang ditambahkan (0 gr,  8  gr,  16  gr)  pada  konsentrasi  adsorbat  yang  sama. Peningkatan persen adsorpsi disebabkan oleh meningkatnya luas  permukaan  adsorben,  sehingga  menambah  jumlah tempat  berlangsungnya  proses  adsorpsi,  dimana  semakin banyak  adsorben  maka  akan  menambah  jumlah  tempat berlangsungnya  proses  adsorpsi.  Namun,  pemberian  berat adsorben  juga  tidak  disarankan  terlalu  berlebihan  karena semakin  banyak  jumlah  arang  aktif  yang  digunakan,  maka larutan  akan  mengalami  titik  jenuh,  yang  mana  akan mengganggu proses adsorpsi [12].
Waktu  kontak  merupakan  hal  yang  menentukan  proses adsorpsi.  Gaya  adsorpsi  molekul  suatu  zat  terlarut  akan
meningkat apabila waktu kontak dengan karbon aktif makin lama.  Waktu  kontak  yang  lama  memungkinkan  proses adsorpsi  berlangsung  lebih  baik  [12].  Waktu  kontak diperlukan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai  kesetimbangan  adsorpsi  dan  memperkirakan kemungkinan pengaplikasian adsorben dalam pengolahan air tercemar.  Pada  penelitian  kali  ini  efektifitas  adsorpsi  yang didapatkan berkisar dari 4,76% hingga 59,02%, dan mungkin akan  bertambah  apabila  waktu  kontak  lebih  lama,  namun mungkin efektifitas proses adsorpsi tidak drastis dikarenakan oleh  jenuhnya  tempat  berikatan  pada  adsorben  dan  telah tercapainya kesetimbangan.

## C. Isoterm Adsorpsi
Isoterm adsorpsi merupakan hal yang penting dalam proses adsorpsi.  Isoterm  adsorpsi  biasanya  digunakan  untuk menjelaskan  interaksi  yang  terjadi  antara  adsorben  dan adsorbat.  Isoterm  adsorpsi  ini  menggambarkan  hubungan antara  jumlah  zat  teradsorpsi  dengan  jumlah  adsorben  pada waktu  kesetimbangan.  Pada  penelitian  kali  ini,  digunakan isoterm  Langmuir  dan  Freundlich  dan  BET,  untuk selanjutnya dipilih pola isoterm yang lebih sesuai.
Isoterm  Freundlich  dibuat  dengan  memplot  nilai  log  Ce terhadap  log  qe.  Grafik  isoterm  freundlich  adsorben  sekam padi dapat dilihat pada Gambar 3.
Pada  isoterm  Freundlich  diketahui  bahwa  nilai  R 2 nya adalah  0,4472.  Setelah  itu  untuk  isoterm  Langmuir  dibuat dengan memplot nilai Ce terhdap Ce/qe yang bisa dilihat pada Gambar 4.
Pada  isoterm  Langmuir  diketahui  bahwa  nilai  R 2 nya adalah 0,9584. Sedangkan untuk Isoterm BET dibuat dengan memplot (𝐶𝑒/𝐶𝑜)
(𝑄𝑒− ( 1− ( 𝐶𝑒 𝐶𝑜 )) ) dengan Ce/Co pada Gambar 5.
Pada  isoterm  BET  diketahui  bahwa  nilai  R 2 nya  adalah 0,9406.  Berdasarkan  pada  Gambar  3  hingga  Gambar  5 didapatkan bahwa isoterm Langmuir lebih linier dibandingkan  isoterm  Freundlich  dan  BET.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  R 2 grafik  isoterm  langmuir  yang lebih  besar  pada  menit  ke  60.  Isoterm  adsorpsi  Langmuir lebih  sesuai  daripada  isoterm  Freundlich  dan  isoterm  BET untuk proses adsorpsi Logam berat Cr dengan menggunakan adsorben  sekam  padi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  adsorpsi hanya  berlangsung  satu  lapis  dan  permukaannya  bersifat homogen  karena  masing-masing  situs  aktif  hanya  dapat mengadsorpsi satu molekul selain itu mampu menggambarkan  kondisi  kesetimbangan  antara  permukaan dan larutan yang dapat bersifat bolak-balik (reversible).

## D. Uji ANOVA
Uji  anova  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada pengaruh  yang  signifikan  antara  beberapa  variabel  yang digunakan  terhadap  sisa  konsentrasi  logam  berat  Cr.  Uji anova  ini  dilakukan  beradengan  menggunakan  program SPSS.  Taraf  kepercayaan  yang  digunakan  adalah 95%  (α  = 0,05).  Variabel  yang  diuji  pengaruhnya  terhadap  sisa konsentrasi  adalah penambahan  berat biochar ,  suhu  saat aktivasi,  dan  waktu  kontak.  Adapun  hasil  uji  anova  dapat dilihat pada Tabel 8.
Variabel  penambahan  berat biochar dan  waktu  kontak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  efisiensi penyisihan Cr. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi
penambahan berat biochar , dan waktu kontak sebesar < 0,05. Sedangkan variabel suhu saat aktivasi biochar memiliki nilai signifikansi > 0,05 yang berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyisihan Cr.

## IV. KESIMPULAN
Pada suhu 500℃ biochar dari sekam padi memiliki kadar fixed  carbon yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  suhu 350℃, dimana pada suhu 500℃ kadar fixed  carbon sekam padi  ialah  38,74%  dan  juga  pada  uji  SEM,  luas  pori didapatkan  pori  yang  lebih  besar  pada  suhu  500℃  yang mencapai.  15,31  µm.  Efisiensi  penyisihan  logam  berat  Cr mencapai 59% pada berat absorben biochar dari sekam padi 16  gr  dengan  suhu  aktivasi  500℃  pada  waktu  kontak  60 menit dengan pola isoterm Langmuir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  B.  Hidayat,  “Remediasi  tanah  tercemar  logam  berat  dengan menggunakan biochar,” J. Pertan. Trop. , vol. 2, no. 1, pp. 51–61, 2015, doi: 10.32734/jpt.v2i1.2878.
[2]  I. Almira, Ulimaz and Sasmita, Aryo and Isnaini, “Analisis Kadar Air, Kadar Abu, Volatil Dan Fixed Carbon Pada Biochar Cangkang Sawit Dengan  Variasi  Suhu  Pirolisis,”  Departemen  Teknik  Lingkungan, Universitas Riau, 2021.
[3]  W. Asmadi, Asmadi and Endro, S and Oktiawan, “Pengurangan chrom (Cr) dalam limbah cair industri kulit pada proses tannery menggunakan senyawa  alkali  Ca  (OH)  2,  NaOH  dan  NaHCO3  (Studi  Kasus  PT. Trimulyo  Kencana  Mas  Semarang),” J.  Air  Indones. ,  vol.  5,  no.  1,
2009, doi: 10.29122/jai.v5i1.2431.
[4]  D. Giyatmi, Z and Kamal, Melati, ”Penurunan Kadar Cu, Cr  dan Ag dalam  Limbah  Cair  Industri  Perak  di  Kotaagede  Setelah  Diadsorpsi dengan  Tanah  Liat  dari  Daerah  Godean,”  in Proseding  Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir , Yogyakarta, 1978, pp. 1978–0176.
[5]  B.  Widiastuti,  Maria  Maghdalena  Diana  and  Lantang,  “Pelatihan pembuatan biochar dari limbah sekam padi menggunakan metode retort kiln,” J. Ilm. Pengabdi. Kpd. Masy. , vol. 3, no. 2, pp. 129–135, 2017, doi: 10.29244/agrokreatif.3.2.129-135.
[6]  M.  A.  Yusuf,  “Adsorpsi  Ion  Cr  (VI)  oleh  Arang  Aktif  Sekam  Padi (Adsorption  Ions  Of  Cr  (VI)  By  Active  Rice  Husk  Charcoal),” Departemen Kimia, Universitas Negeri Surabaya, 2013.
[7]  L.  E.  Laos,  “Pemanfaatan  kulit  singkong  sebagai  bahan  baku karbon aktif,” J.  Ilmu  Pendidik.  Fis. ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  32–36,  2016,  doi: 10.26737/jipf.v1i1.58.
[8]  C.  A.  Saputri,  “Kapasitas  adsorpsi  serbuk  nata  de  coco  (bacterial sellulose)  terhadap  ion  Pb2+  menggunakan  metode  batch,” J.  Kim. (Journal  Chem. ,  vol.  14,  no.  1,  pp.  71–76,  2020,  doi: 10.24843/JCHEM.2020.v14.i01.p12.
[9]  D. Ariyanto, Eko and Lestari, Dian Dwi and Kharismadewi, “Analisa kemampuan dan kinetika adsorpsi karbon aktif dari cangkang ketapang terhadap zat warna metil oranye,” J. Din. Penelit. Ind. , vol. 32, no. 2, pp. 166–178, 2022, doi: 10.28959/jdpi.v32i2.7028.
[10]  C.  E.  Sa’diyah,  Khalimatus  and  Lusiani, “Kualitas  karbon  aktif  kulit pisang kepok menggunakan aktivator kimia dengan variasi konsentrasi dan waktu aktivasi,” J. Tek. Kim. dan Lingkung. , vol. 6, no. 1, pp. 9– 19, 2022, doi: 10.33795/jtkl.v6i1.259.
[11]  S.  M.  Nasution,  Zainal  Abidin  and  Rambe,  “Pengaruh  temperatur terhadap pembentukan pori arang cangkang sawit sebagai adsorbansi,” J.  Din.  Penelit.  Ind. ,  vol.  22,  no.  2,  pp.  48–52,  2011,  doi: 10.28959/jdpi.v22i2.548.
[12]  H.  A.  Syauqiah,  Isna  and  Amalia,  Mayang  and  Kartini,  “Analisis variasi  waktu  dan  kecepatan  pengaduk  pada  proses  adsorpsi  limbah logam berat dengan arang aktif,” J. Keilmuan dan Apl. Tek. ,  vol. 12, no. 1, pp. 11–20, 2011, doi: 10.20527/infotek.v12i1.1773.